Christine Andres

Jutta Curtius

Josef Faßbender

Clemens Fauth

Ulrich Keller

Tom Kirsten

Peter Körber

Rolf Stotzka

Schäden im GaLaBau

Beläge, Treppen, Mauern, Zäune

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

© by

FORUM VERLAG |  | Tel.: 08233/381-123
HERKERT GMBH | Fax: 08233/381-222
Postfach 13 40 | E-Mail: service@forum-verlag.com
86408 Mering | Internet: www.forum-verlag.com

Dieses Verlagserzeugnis wurde nach bestem Wissen und nach dem aktuellen Stand von Recht, Wissenschaft und Technik zum Druckzeitpunkt erstellt.

Gegenüber den Autoren, Programmierern und dem Verlag begründet dieses Erzeugnis keine Auskunfts- oder Beratungspflicht und auch keine anderweitige Bindungswirkung. Die individuellen Gegebenheiten jedes Einzelfalls gebieten es, dass keine Gewähr für Verbindlichkeit und Vollständigkeit der in diesem Erzeugnis (inklusive Portal, Software, Arbeitshilfen) enthaltenen Darstellungen und Aussagen gegeben werden kann.

Der Verlag übernimmt keine Gewähr für Druckfehler und inhaltliche Fehler.

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nicht gestattet.

Satz: mediaTEXT Jena GmbH, 07747 Jena

Druck: Silber Druck oHG, Am Waldstrauch 1, 34266 Niestetal

Printed in Germany 2016

Bildnachweis Umschlag: stocksolutions – Fotolia.de

Angaben ohne Gewähr

ISBN: 978-3-86586-580-9

Rechtlicher Hinweis:

Wenn Sie dieses Buch lesen, es aber nicht gekauft haben oder es nicht für Ihre persönliche Nutzung gekauft wurde, gehen Sie auf forum-verlag.com und kaufen Ihre eigene Kopie.

Eine unberechtigte Weitergabe des E-Books ist verboten.

Vielen Dank, dass Sie die Arbeit des Autors respektieren und würdigen.

Weitere E-Book Angebote der Forum Verlags Herkert GmbH finden Sie hier.

Alle hier genannten E-Books und zusätzliche Sonderausgaben finden Sie auch in allen namhaften E-Bookshops (Amazon, iTunes, etc.).

Bedienung des E-Books

Hier eine kleine Anleitung zur einfacheren Bedienung des E-Books:

1. Beim Klick auf das folgende Icon bei Überschriften werden Sie immer auf das Inhaltsverzeichnis zurück geleitet.

2. Alle im E-Book enthaltenen Stichwörter werden im Buchtext blau mit einer geschweiften Klammer dargestellt.

{Beispielstichwort}

Beim Klick auf das Wort in der geschweiften Klammer landen Sie immer im Stichwortverzeichnis Ihres E-Books.

3. Bei Querverweisen innerhalb des E-Books wird Ihnen die Absprungstelle als blauer Link angezeigt. Das gesuchte Wort ist auf der Zielseite aber nicht markiert oder farbig.

Vorwort

Beim Bau und der Umgestaltung von Freiflächen sind – sowohl in der Planung als auch in der Ausführung – technisch anspruchsvolle Aufgaben zu lösen. Die fehlerfreie und dauerhafte Umsetzung ist dabei das Ziel. Trotzdem kommt es immer wieder zu Schäden, die die Qualität der Bauwerke mindern und erhebliche Kosten verursachen. Diese Schäden können viele Ursachen haben und auch bei sorgfältiger Planung und Ausführung oder gängigen Bauweisen auftreten.

Das vorliegende Handbuch für den Garten- und Landschaftsbau bietet im ersten Teil, passend zu ausgewählten Schäden aus den Bereichen Beläge, Treppen, Mauern und Zäune, die wichtigsten Anforderungen und Vorgaben gemäß aktueller DIN-Normen und Richtlinien sowie Tabellen und Schemazeichnungen zur Bautechnik.

Der zweite Teil beinhaltet die anschauliche Beschreibung und Abbildungen der Schäden, die systematische Analyse der Schadensursache und gibt Hinweise zur Instandsetzung und zukünftigen Schadensvermeidung. Zur besseren Übersicht haben wir für Sie die Schadensfälle nummeriert (B1, B2, etc.) und an passender Stelle im Kapitel „Grundlagen“ darauf verwiesen, wenn diese in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen (z. B. Kap. 2.1.4.1).

Wir wünschen Ihnen viele Erfolg im Garten- und Landschaftsbau und freuen uns über Ihre Hinweise und Anregungen.

Merching, im Oktober 2015

Die Autoren

Christine Andres

• | Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
• | Seit 2011 öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige im Garten- und Landschaftsbau
• | Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin
• | Studium der Landespflege an der FH Osnabrück, Schwerpunkt Bauwesen, verschiedene Praktika bei Landschaftsarchitekten im Raum Stuttgart
• | Tätigkeit als Bauleiterin im Garten- und Landschaftsbau
• | Gründung des Ingenieurbüros CADverde im Jahr 2004 mit Tätigkeitsschwerpunkt in der Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen

Autorin der Schadensfälle B2, B3, M4, M5

Jutta Curtius

• | Dipl. Ing. (FH) Landespflege
• | Landschaftsarchitektin dwb und AKNW
• | Von der Landwirtschaftskammer Nordrhein- Westfalen öffentlich bestellt und vereidigt für den Garten- und Landschaftsbau – Herstellung und Unterhaltung – und dem Zusatzgebiet Gartendenkmalpflege
• | Mitglied im Deutschen Werkbund NRW ö. b. v. Sachverständige
• | Ausbildung zur Gärtnerin (Baumschule) und Berufstätigkeit als Gärtnerin
• | Berufstätigkeit in verschieden Büros der Landschaftsarchitektur
• | Gründung Atelier Jutta Curtius Dienstleistungen im Garten

Autorin der Schadensfälle T1, M2, M6, M8

Josef Faßbender

•
Metallbauermeister

•
Seit 2005 öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Metallbauerhandwerk; zertifizierter Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz DIN EN ISO/IEC 17024

•
Internationaler Schweißfachmann und IHK geprüfter Projektleiter

•
Seit 2011 ausschließlich als Sachverständiger und Projektleiter tätig.

•
Fachautor, Dozent beim Bundesverband Metall und beim TÜV, Gastredner auf Kongressen und Veranstaltungen

•
Bestellungsgebiet: Türen und Tore, Fassaden und Fenster, Wintergärten, Zaunanlagen und Metallbauarbeiten sowie Metall-Glaskonstruktionen im Allgemeinen. Erstellung von Brandschutzkonzepten als Sachverständiger im Brandschutz. In beiden Fachgebieten berät er Bauherren und Firmen bei Neu- und Umbauten ebenso wie bei der Bestandsaufnahme.

Autor der Schadensfälle Z1, Z2, Z3

Clemens Fauth

• | Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt
• | Studium der Landschaftsarchitektur, TU München- Weihenstephan, 1986-1992
• | Nachdiplom Rapperswil, Schweiz, 1995
• | Mitglied der Bayerischen Architektenkammer, 1995
• | Energieberater (HWK), 2004
• | Ausbildung zum Gutachter 2011-2012, ALW Freising
• | Master Science Architektur und Umwelt, 2012
• | Stadtplaner (BYAK), 2013
• | mehrjährige Tätigkeit als freier Landschaftsarchitekt, seit 1998
• | Gutachtertätigkeit seit 2011
• | Planung von Außenanlagen insbesondere zu – Geschoßwohnungsbau – Industriebau – Kindergärten, Schulen – Fahrradabstellanlagen – Hausgärten – Bahnhofsumfeld

Autor des Kapitels „Grundlagen“

Ulrich Keller

• | Dipl.-Ing. Bauingenieurwesen
• | öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Straßenbau mit Schwerpunkt Flächenbefestigungen mit Pflaster und Platten
• | Mitglied bei der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen, im Verband der Straßenbau- und Verkehrsingenieure und im Qualitätssicherung Pflasterbau e.V.
• | Ausbildung zum SiGeKo, MVAS-Lehrgang, Ausbildung zum Gefahrstoffbeauftragten
• | Seit April 2001 Bauingenieur in dem Ingenieurbüro Consult Team Bremen – Gesellschaft für Verkehrsplanung und Bau mbH (Ausschreibung, Vergabe, Oberbauleitung und Abrechnung einschließlich Nachtragsbearbeitung im innerstädtischen Straßen- und Gleisbau)

Autor der Schadensfälle B5, B6

Tom Kirsten

• | Landschaftsarchitekt bdla
• | Seit 2012 vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Garten und Landschaftsbau – Herstellung und Unterhaltung
• | 2012 Zusatzqualifizierung und Zertifizierung zum Sachverständigen für Schäden an Freianlagen (Hochschule Osnabrück / IFBau Stuttgart)
• | Ausbildung zum Techniker für Garten- und Landschaftsbau in Dresden-Pillnitz
• | Vorarbeiter im Garten- und Landschaftsbau
• | Studium der Landespflege an der HTW Dresden
• | Seit 2000 Landschaftsarchitekt im Landschaftsarchitektur-Büro Grohmann, Dresden
• | Seit 2002 nebenberufliche Tätigkeit als Planer und Gutachter

Autor der Schadensfälle B1, B4, B7, B9, M1, M3

Peter Körber

• | Architekt & Bauingenieur IK/AK Nds
• | Beratender Ingenieur IK Nds
• | Fachingenieur für Bautenschutz
• | Tegova Recognized European Valuer
• | Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden und Wertermittlung
• | Sachverständigenbüro mit Standorte in Springe – Hannover – Hamburg – Potsdam

Autor der Schadensfälle B8, T2, M9

Rolf Stotzka

• | Gärtnermeister Garten- und Landschaftsbau
• | Vorarbeiter und Bauleiter im Lehrbetrieb
• | Tätigkeit als Technischer Angestellter in verschiedenen Architekturbüros für Garten- und Landschaftsbau
• | Tätigkeit als Bau- und Betriebsleiter in verschiedenen Garten- und Landschaftsbaubetrieben
• | Seit 2000 Tätigkeit als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (LWK Nordrhein-Westfalen) für Garten- und Landschaftsbau, Gehölze, Schutz- und Gestaltungsgrün, Gehölzwertermittlung, Herstellung und Unterhaltung bis 2013 in nebenberuflicher Ausübung.
• | Gründung eines Sachverständigen- und Projektbüros im Jahr 2013 und selbstständige Tätigkeit u. a. im Rahmen der öffentlichen Bestellung

Autor der Schadensfälle B10, B11, M7

Gesamtinhaltsverzeichnis

Deckblatt

Impressum

Bedienung des E-Books

Vorwort

Die Autoren

Christine Andres

Jutta Curtius

Josef Faßbender

Clemens Fauth

Ulrich Keller

Tom Kirsten

Peter Körber

Rolf Stotzka

Gesamtinhaltsverzeichnis

1 Grundlagen

1.1 Beläge

1.1.1 Schematischer Aufbau einer Belagsfläche

1.1.2 Baumaterialien

1.1.2.1 Schüttstoffe

1.1.2.2 Naturstein

1.1.2.3 Betonstein

1.1.2.4 Beläge mit Vegetationsfugen

1.1.2.5 Klinkerbeläge

1.1.2.6 Bitumen und Asphalt

1.1.3 Bautechnik

1.1.3.1 Begriffe

1.1.3.2 Belastungsklassen

1.1.3.3 Frosteinwirkung

1.1.4 Randeinfassungen

1.1.5 Tragschichten

1.1.5.1 Ungebundene Tragschichten

1.1.5.2 Gebundene Tragschichten

1.1.6 Deckenbauweisen

1.1.6.1 Wassergebundene Wegedecken

1.1.6.2 Schotterrasen

1.1.7 Pflasterbeläge

1.1.7.1 Bettung ungebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

1.1.7.2 Pflaster ungebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

1.1.7.3 Fuge ungebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

1.1.7.4 Bettung gebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

1.1.7.5 Pflaster gebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

1.1.7.6 Fugen gebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

1.1.7.7 Verbände bei Pflasterbelägen

1.1.7.8 Verdichtung

1.1.8 Plattenbeläge

1.1.8.1 Bettung ungebundene Ausführung bei Plattenbelägen

1.1.8.2 Fugen ungebundene Ausführung bei Plattenbelägen

1.1.8.3 Bettung gebundene Ausführung bei Plattenbelägen

1.1.8.4 Plattenbelag gebundene Ausführung

1.1.8.5 Fugen gebundene Ausführung bei Plattenbelägen

1.1.8.6 Verbände bei Plattenbelägen

1.1.9 Entwässerung von Belagsflächen

1.1.9.1 Gefälle

1.1.10 Fassadenanschluss

1.1.10.1 Vegetationsflächen

1.1.10.2 Wasserflächen

1.1.10.3 Wege- und Pflasterflächen

1.1.10.4 Entwässerungseinrichtungen

1.1.10.5 Verringerung der Anschlusshöhe

1.1.10.6 Barrierefreie Zugänge, Sonderkonstruktionen

1.1.11 Auswahl der wichtigsten DIN Normen und Regelwerke

1.1.11.1 Naturstein

1.1.11.2 Betonstein

1.1.11.3 Pflasterziegel und begrünbare Flächenbefestigungen

1.1.11.4 Wassergebundene Wegedecken

1.1.11.5 Fassadenanschluss

1.2 Treppen

1.2.1 Bestandteile und Schadpunkte an Treppen

1.2.1.1 Treppentypen

1.2.1.2 Steigungsverhältnis

1.2.1.3 Podestlängenberechnung

1.2.1.4 Treppenlaufbreite

1.2.1.5 Entwässerung

1.2.1.6 Stufenarten

1.2.1.7 Gründung von Treppen

1.2.1.8 Treppenbegrenzung

1.2.1.9 Treppensicherung

1.2.1.10 Sonderform Stufenrampe

1.2.2 Auswahl der wichtigsten DIN Normen und Regelwerke

1.3 Mauern

1.3.1 Schadpunkte an Mauern

1.3.2 Bestandteile einer Mauer

1.3.3 Rechtliche Belange

1.3.4 Grundlagen des Mauerbaus

1.3.4.1 Freistehende Mauern

1.3.4.2 Stützmauern

1.3.4.3 Mauerwerksaufbau

1.3.5 Gestaltung und Konstruktion von Mauern

1.3.5.1 Gründung/Fundament und Entwässerung

1.3.5.2 Hinterfüllung

1.3.5.3 Mauerabdeckungen

1.3.5.4 Verband der Mauersteine und Fugenausbildung

1.3.5.5 Natursteinmauern

1.3.5.6 Betonmauern

1.3.5.7 Klinkermauern

1.3.5.8 Gabionen

1.3.5.9 Weitere Mauerarten

1.3.6 Auswahl der wichtigsten DIN Normen und Regelwerke

1.3.6.1 Baumaterialien

1.3.6.2 Mauermörtel

1.3.6.3 Mauerkonstruktion

1.3.6.4 Gabionen

1.4 Zäune

1.4.1 Bestandteile eines Zauns und Schadpunkte an Zäunen

1.4.2 Rechtliche Belange

1.4.3 Bauweisen

1.4.3.1 Riegelkonstruktion

1.4.3.2 Rahmenkonstruktion

1.4.4 Zaunführung

1.4.5 Verankerung und Fundamentausbildung

1.4.5.1 Verankerung im Boden ohne Fundament

1.4.5.2 Verankerung im Betonfundament

1.4.5.3 Verankerung auf dem Betonfundament

1.4.6 Zäune aus Holz

1.4.6.1 Holzverbindungen

1.4.6.2 Vorbeugender konstruktiver Holzschutz

1.4.6.3 Vorbeugender chemischer Holzschutz

1.4.6.4 Ausbildungen aus Holz

1.4.7 Zäune aus Metall

1.4.7.1 Verwendete Metalle und Metallteile

1.4.7.2 Korrosionsschutz

1.4.7.3 Ausbildungen aus Metall

1.4.8 Auswahl der wichtigsten DIN Normen und Regelwerke

1.4.8.1 DIN Normen für Holzzäune

1.4.8.2 DIN Normen für Metallzäune

2 Dokumentierte Schadensfälle

2.1 Schäden an Belägen

2.1.1 Abplatzungen

2.1.1.1 Plattenbelag aus Sandstein in gebundener Bauweise mit Abplatzungen aufgrund von Frosteinwirkung (B1)

2.1.2 Verfärbungen

2.1.2.1 Schäden an Betonpflastersteinen durch Verfärbungen aufgrund von falschem Fugensand und nicht fachgerechter Verlegung (B2)

2.1.2.2 Feuchtigkeitsflecken an einem Granit-Terrassenbelag aufgrund falscher Verlegung (B3)

2.1.2.3 Stehendes Wasser und Moosbesatz auf einer Terrasse aufgrund ungeeigneter Materialwahl (B4)

2.1.3 Absackungen/unzureichende Verfestigung

2.1.3.1 Setzungen auf einer Betonsteinpflasterfläche aufgrund fehlender Tragschicht (B5)

2.1.3.2 Absackung von Betonpflastersteinen aufgrund fehlerhafter Rückenstützen (B6)

2.1.3.3 Schadhafte wassergebundene Decke aufgrund falscher Materialwahl und unsachgemäßer Ausführung (B7)

2.1.3.4 Schäden an wassergebundener Decke aufgrund von mangelhaftem Recyclingmaterial (B8)

2.1.4 Risse

2.1.4.1 Schäden an einem Fassadensockel durch direkten Anschluss mit der gebundenen Pflasterfuge und stauendes Niederschlagswasser (B9)

2.1.5 Schäden an Fugen

2.1.5.1 Ablösung des Fugenfüllstoffes von Naturwerksteinplatten aufgrund einer unsachgemäßen Oberbaukonstruktion und fehlender Dehnfugen (B10)

2.1.6 Fehlerhaftes Gefälle

2.1.6.1 Stauendes Wasser bei einem Betonwerksteinpflaster aufgrund von Mängeln des Oberflächengefälles (B11)

2.2 Schäden an Treppen

2.2.1 Verrutschen

2.2.1.1 Verrutschen einer Treppe aus Betonfertigteilen sowie Feuchteschäden aufgrund falschen Konstruktionsaufbaus (T1)

2.2.2 Risse und Abplatzungen

2.2.2.1 Schäden an einer mit Fliesen belegten Ortbetontreppe aufgrund konstruktiver Mängel (T2)

2.3 Schäden an Mauern

2.3.1 Feuchteschäden

2.3.1.1 Feuchteschäden an einer verputzten Mauer aufgrund stauenden Wassers, Kapillarwirkung und Spritzwasser (M1)

2.3.1.2 Feuchteschäden an einem Mischmauerwerk aus Naturstein mit Betonhinterfüllung (M2)

2.3.2 Auswaschungen

2.3.2.1 Auswaschungen und Verlagerung einzelner Steine bei einer Trockenmauer aus Wasserbausteinen (M3)

2.3.3 Instabilität

2.3.3.1 Unzureichende Standsicherheit bei einer Trockenmauer aus Muschelkalksteinen aufgrund unsachgemäßer Bauweise (M4)

2.3.3.2 Kippende U-Stein-Mauer mit Ausblühungen (M5)

2.3.3.3 Instabiles Natursteinmauerwerk in Systembauweise aufgrund fehlerhafter Konstruktion und Verarbeitung (M6)

2.3.3.4 Abkippen eines aus Hohlblock-Betonwerksteinen aufgesetzten Mauersockels aufgrund von Mängel in der Gründung des Fundamentes (M7)

2.3.4 Lunker im Sichtbeton

2.3.4.1 Schäden an einem Hochbeet als Sichtbetonmauerwerk aufgrund fehlerhafter Schalung und Vedichtung (M8)

2.3.5 Fugenmängel

2.3.5.1 Schäden an Mauerwerksabdeckungen aus Feinbeton aufgrund von Fugenmängeln (M9)

2.4 Schäden an Zäunen

2.4.1 Instabilität

2.4.1.1 Instabilität eines Gittermattenzauns aufgrund falscher Fundamentierung (Z1)

2.4.1.2 Rostgefahr an Zaunanlagen (Z2)

2.4.2 Sicherheitsmängel

2.4.2.1 Fehlende Sicherheitseinrichtungen an einem Tor (Z3)

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Weiterführende Informationen

1 Grundlagen

1.1 Beläge

1.1.1 Schematischer Aufbau einer Belagsfläche

Bild 1: Schematischer Aufbau einer Belagsfläche mit möglichen Schadpunkten {Schadpunkten, Belagsfläche} (Verweis auf die Schadensfälle B1 bis B11 in diesem Buch) (Quelle: Fauth)

1.1.2 Baumaterialien

Der Aufbau und die Auswahl von Pflaster- und Wegeflächen orientieren sich in erster Linie an der späteren Funktion der Belagsfläche. So muss je nach Standort der Aufbau und die Deckschicht an die benötigte Tragfähigkeit, die erforderliche Entwässerung bzw. Versickerung, aber auch an die geforderte Optik der Belagsfläche angepasst werden ( Kap. 2.1.3.1).

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) sind zu beachten. Zudem spielt die genaue Lage des Projekts, auch in Bezug auf die Frostfestigkeit und den Frostschutz, eine bedeutende Rolle.

Um den oben erläuterten Anforderungen gerecht zu werden, liegt es vor allem an der Auswahl der geeigneten Baumaterialien ( Kap. 2.1.2.3). Hierbei werden sowohl die Unterbau- als auch die Oberbaumaterialien erläutert.

1.1.2.1 Schüttstoffe

{Schüttstoffe}

Körnungen {Körnungen}

Je nach Einbaubereich und Funktion der Schicht variieren die benötigten Körnungen und deren Korngrößenverteilung {Korngrößenverteilung}.

So gliedert sich die Mineralstoffkörnung wie folgt:

Baustoff | Körnung in [mm]
Ungebrochene Mineralstoffe | Natursand | 0/2
Kies | 2/4 4/8 8/16 16/32 32/63
Gebrochene Materialien | Edelbrechsand | 0/2
Brechsand-Splitt-Gemisch | 0/5
Splitt | 5/11 11/22 22/32
Edelsplitt | 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22
Schotter | 32/45 45 45/56

Tab. 1: Körnungen von Baustoffen

Umrechnung von Baumaterialien

Für die Kalkulation und Endabrechnung von Baumaßnahmen müssen oftmals Raummaße und Gewichte entsprechend abgestimmt werden. Um eine grobe Übersicht der jeweiligen Umrechnungen zu erhalten, wurden regionale Erfahrungswerte aus dem Garten- und Landschaftsbau mit den Vorgaben der DIN 1055 wie folgt kombiniert:

Baustoff | t pro m³ lose | t pro m³ verdichtet
Sande und Kiese
Rheinsand 0/2 | 1,56 | 1,85
Rheinsand 0/8 | 1,63 | –
Rheinsand 2/8 | 1,70 | –
Rheinkies 8/16, 8/32 | 1,78 | –
Rheinkies 16/32 | 1,70–1,79 | –
Kiessand 0/32 | 1,68–1,78 | 2,05
Mainsand 0/2 | 1,60 | 1,90
Neckarmaterial | 1,61 | –
Grabsand | 1,20 | –
Schotter, Splitte und Schlacken
Kalksteinsplitt 3/15, 5/32 | 1,56 | –
Kalksteinschotter 32/45, 45/65 | 1,52 | 1,75
Schottertragschicht, Mineraltragschicht | 1,80 | 2,08
Mineralbeton | 1,70 | 2,05-2,25
Siebschutt | 1,56 | 2,11-2,15
Basaltlava, porig-gebrochen | 1,20 | –
Basaltlava, porig-ungebrochen | 1,80 | –
Basaltsplitt | 1,50 | –
Basaltschotter | 1,55 | –
Ziegelsplitt 0/4 | 1,60-1,70 | –
Ziegelsplitt 4/16 | 1,40-1,50 | –
Kesselasche | 0,8 | –
Hüttenschlacke | 1,40 | –
Granulierte Schlacke | 1,0 | –
Lavalit | 0,8 | –
Bimskies | 0,8 | –
Lava 0/16, lagerfeucht 6 % | 1,16 | –
Lava 0/16, trocken | 1,25 | –
Lava 0/4, lagerfeucht 8 % | 1,0 | –
Lava 0/4, trocken | 1,22 | –

Tab. 2: Umrechnung von Baustoffen

Baustoff | t pro m³
Gebundenes Material
Bitukies | 2,05
Asphaltbinder – A-Feinbinder | 2,40
Asphaltgrobbeton | 2,40
Asphaltfeinbeton | 2,40
Solubit | 2,15
Gußasphalt | 2,45
Beton – aus Kies, Sand, Splitt, Steinschlag oder Hochofenschlacke | 2,20–2,30
Beton – wie oben, jedoch mit Steineinlagen | 2,50
Kalk-, Kalkgips-, Gipssand- und Anhydritmörtel | 1,70 –1,80
Kalkzement- und Kalktrassmörtel | 2,00
Zement- und Zementtrassmörtel | 2,10

Tab. 3: Umrechnung von gebundenen Baustoffen

1.1.2.2 Naturstein

Natursteinpflaster {Natursteinpflaster, Einteilung}

Die genaue Einteilung der Natursteinpflastersteine in Mosaik-, Klein- und Großsteinpflaster wurde mit der Einführung der DIN EN 1342:2013-03 aufgehoben.

Als Richtwert kann folgende Einteilung gem. den TL Pflaster-StB 06 angewandt werden:

•Großsteinpflaster: | Nenndicke d ≥ 120 mm
•Kleinsteinpflaster: | Nenndicke d = 60 mm < d < 120 mm
•Mosaiksteinpflaster: | Nenndicke d ≤ 60 mm

Flächenmaße und Dicken von Pflastersteinen sind in der DIN EN 13373 definiert. Abweichungen dieser Nennmaße sind nur bis zu einem gewissen Maße zulässig. Dadurch wird u. a. sichergestellt, dass die Steinlieferung für eine geradlinige Verlegung in Reihen geeignet ist.

Ist explizit ein strahlen- oder bogenförmiger Verband vorgesehen, darf ein Anteil der Lieferung von den durch die Grenzabmaße zulässigen Maße um bis zu 10 % abweichen.

Die zulässigen Abweichungen von Nenn-Flächenmaßen {Nenn-Flächenmaße, Natursteinpflaster} und Nenndicken {Nenndicken, Natursteinpflaster} sind in der DIN EN 1342 geregelt. Diese unterscheidet zwischen „gehauenen“ und „strukturierten“ Steinflächen.

Nennmaß |  | Nenndicke, bezogen auf die Klasseneinteilung [in mm]
|  | Klasse 0 | Klasse 1 | Klasse 2
≤ 60 mm | strukturiert | keine Anforderung | ± 7 | ± 5
| gehauen | ± 10 | ± 7
> 60 mm≤ 120 mm | strukturiert | ± 10 | ± 5
| gehauen | ± 15 | ± 10
>120 mm | strukturiert | ± 10 | ± 7
| gehauen | ± 15 | ± 12

Tab. 4: Grenzabmaße der Nenn-Flächenmaße und der Nenndicken nach DIN EN 1342:2013-03

Wichtig für die Stabilität und die Befahrbarkeit der Natursteinpflasterfläche ist die Wahl des richtigen Verbands. Hierbei ist auch zu sagen, dass Natursteinpflasterflächen, anders als andere regelmäßige Pflasterbeläge, nicht auf eine Bettung, sondern in die Bettung eingearbeitet werden.

Zur besseren Umrechnung von Natursteinpflaster von Quadratmetern in Tonnen sowie in die Stückzahl pro Tonne kann die nicht mehr gültige DIN 18502 als Richtwert zurate gezogen werden. Die Natursteinpflastergrößen orientieren sich ebenfalls, wie zuvor beschrieben, an den TL Pflaster-StB 06.

Natursteinpflaster | m² pro t | t pro m² | ca. Stückzahl pro t
Mosaikpflaster I/3, Größe | 10,0 | 0,10 | 5.000
Mosaikpflaster I/2, Größe | 8,5 | 0,12 | 4.000
Mosaikpflaster I/1, Größe | 7,5 | 0,13 | 2.500
Kleinpflaster I/3, Größe | 5,8 | 0,17 | 800
Kleinpflaster I/2, Größe | 4,8 | 0,21 | 550
Kleinpflaster I/1, Größe | 4,4 | 0,23 | 490
Großpflaster I/2, Größe | 2,8 | 0,38 | 100–110
Großpflaster I/1, Größe | 2,7 | 0,37 | 90–100

Tab. 5: Natursteinpflaster

Bord- und Kantensteine aus Naturstein {Bord- und Kantensteine, Naturstein}

Wie schon bei den Naturstein-Pflasterbelägen wurde auch die Einteilung der Naturstein-Bord- und Kantensteine mit der Einführung der DIN EN 1343 aufgehoben.

Im Allgemeinen kann man sie nach DIN 482 in folgende Gruppen einstufen:

Bordsteine mit Anlauf: | Breite | x Höhe | x Länge in mm
| 300 | x 250 | x 800–1.500
| 180 | x 250+300 | x 800–1.500
| 150 | x 250+300 | x 800–1.500

Bordsteine ohne Anlauf: | Breite | x Höhe | x Länge in mm
| 140 | x 250–280 | x 500–1.500
| 120 | x 250–280 | x 500–1.500
| 140 –150 | x 250–300 | x 500–1.500
| 120 –140 | x 250–300 | x 500–1.500
| 100 –120 | x 250–300 | x 500–1.500

Auch hier sind die zulässigen Abweichungen der Breiten und Höhen in der DIN EN 1343 geregelt und werden zwischen „gespaltenen“ oder „gespitzten“ und „bearbeiteten“ Steinflächen unterschieden.

Anwendungsort | Breite [in mm] | Höhe, bezogen auf die Klasseneinteilung [in mm]
|  | Klasse 0 | Klasse 1 | Klasse 2
Kennzeichnung |  | H0 | H1 | H2
zwischen zwei gespaltenen oder gespitzten Flächen | ± 10 | keine Anforderung | ± 30 | ± 20
zwischen einer bearbeiteten und einer gespaltenen oder gespitzten Fläche | ± 5 | ± 20 | ± 10
zwischen zwei bearbeiteten Flächen | ± 3 | ± 10 | ± 5

Tab. 6: Grenzabmaße der Nenn-Gesamtbreite und Nenn-Gesamthöhe bei Bord- und Kantensteinen nach DIN EN 1343:2013-03

Natursteinplatten {Natursteinplatten}

Nach Definition der DIN EN 1341 spricht man bei gesägten oder gespaltenen Natursteinerzeugnissen mit einer Nennbreite > 2 x Dicke von einer Platte.

Die zulässigen Abweichungen der Natursteinplatten-Flächenmaße {Nenn-Flächenmaße, Natursteinplatten}, -Dicken {Nenndicken, Natursteinplatten} und weitere Grenzabmaße sind in der DIN EN 1341 geregelt.

| Nenn- und Flächenmaße, bezogen auf die Klasseneinteilung [in mm]
| Klasse 0 | Klasse 1 | Klasse 2
Kennzeichnung | P0 | P1 | P2
gesägte Kanten | Keine Anforderung | ± 4 | ± 2
gespaltene und gespitzte Kanten | ± 10 | ± 10

Tab. 7: Grenzabmaße der Flächenmaße bei Natursteinplatten nach DIN EN 1341:2013 – 0

| Nenn- und Flächenmaße, bezogen auf die Klasseneinteilung [in mm]
| Klasse 0 | Klasse 1 | Klasse 2
| T0 | T1 | T2
≤ 30 mm dick | Keine Anforderung | ± 3 | ± 10 %
30 mm < dick ≤ 80 mm | ± 4 | ± 3
< 80 mm dick | ± 7 | ± 4

Tab. 8: Grenzabmaße der Dicke bei Natursteinplatten nach DIN EN 1341:2013 – 03

1.1.2.3 Betonstein

Betonsteinpflaster {Betonsteinpflaster}

In der DIN EN 1338 werden Betonsteinpflastersteine im Allgemeinen als „vorgefertigtes Erzeugnis aus Beton, das als Belagsmaterial für Oberflächen verwendet wird“ definiert.

Als Pflasterstein wird bezeichnet, wenn dieser „in einem Abstand von 50 mm von jeder Kante bei keinem Querschnitt ein horizontales Maß von 50 mm unterschreitet“. Dabei darf die Gesamtlänge zur -dicke im Verhältnis maximal vier ergeben.

Im Allgemeinen spricht man von einem Pflasterstein, wenn dieser nach den ZTV Pflaster-StB in der Länge kleiner als 32 cm ausgebildet ist.

Die weiteren Abmessungen können individuell auf die gegebenen Anforderungen angepasst werden. Ein Vorteil der Betonpflastersteine liegt in den verschiedensten Ausführungen, die angefangen bei der Wasserdurchlässigkeit, über spezielle Verbundpflastersteine, bis hin zu Mehrschichtpflastersteinen, auf die individuellen Forderungen und Gegebenheiten abgestimmt werden können.

Bord- und Kantensteine aus Betonstein {Bord- und Kantensteine, Betonstein}

Bei den Betonbordsteinen unterscheidet man folgende Formen mit den jeweiligen Abmessungen nach DIN 483:

Hochbordstein: | Breite | x Höhe | x Länge in mm
| 150+180 | x 250+300 | x 250–1.000+250+500
Rundbordstein: | Breite | Breite | x Länge in mm
| 150+180 | x 220 | x 250–1.000+250+500
Tiefbordstein: | Breite | x Höhe | x Länge in mm
| 80+100 | x 250+300 | x 250–1.000+250+500
Flachbordstein: | Breite | x Höhe | x Länge in mm
| 200 | x 200 | x 250–1.000+250+500

Die gleichen Maße gelten auch für die zugehörigen Kurvensteine. Diese sind gewöhnlich in den Außenradien 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000 und 12.000 mm erhältlich.

Kantensteine sind in ihren Abmessungen wie folgt eingeteilt:

Höhe in mm: | 200+250+300
Länge in mm: | 500+750+1.000
Dicke in mm: | 50+60

Je nach Anforderungen können Betonstein-Bord- oder Kantensteine auch individuell gefertigt werden. Bei unzureichender Abstützung des Pflasters kann es zu Absackungen in der Pflasterfläche kommen ( Kap. 2.1.3.2).

Betonsteinplatten {Betonsteinplatten}

Die Anforderungen und Prüfverfahren für Betonsteinplatten sind in der DIN EN 1339 geregelt. Man spricht von einer Betonsteinplatte, wenn diese in der Gesamtlänge ≤ 1 m entspricht. Die Gesamtlänge steht im Verhältnis zur Dicke > 4.

In diesem Gliederungspunkt wird in zwei Gruppen unterteilt:

• | Gehwegplatten aus Beton {Gehwegplatten aus Beton}
• | Gartenplatten aus Beton {Gartenplatten aus Beton}

Gehwegplatten für Fuß- und Radwege sollten nach RStO mindestens 80 mm dick sein. Sie werden im Allgemeinen in drei Formen gefertigt: quadratische Platte, Friesplatte und große Eckplatte.

Die Gartenplatte ist in ihren Ausbildungen, Formen und Abmessungen nicht genormt. Ebenso variiert die Plattendicke je nach Anforderung und Herstellersystemen. Man spricht von einer Großformatplatte, wenn diese eine Nennlänge von > 600 mm und ≤ 1.000 mm vorweist. Dabei muss die Nennlänge im Verhältnis zur Nenndicke > 4 betragen.

1.1.2.4 Beläge mit Vegetationsfugen

{Beläge mit Vegetationsfugen}

Sowohl aus ökologischen als auch aus gestalterischen Gründen erfreuen sich Beläge mit Vegetationsfugen einer gestiegenen Beliebtheit. Besonders für Parkplatzsituationen und wenig befahrene Feuerwehreinfahrtsflächen werden diese bevorzugt genutzt.

Beläge mit Vegetationsfugen definieren sich über die Breite der Fuge bzw. die Größe des Gitters und der Wabe bei vorgefertigten Belagsplatten und deren Füllungsmaterial. Das Füllungsmaterial muss auf eine folgende Begrünung abgestimmt sein.

Die Belagswahl kann u. a. sowohl auf Rasengittersteine aus Beton als auch auf Rasenwaben aus Kunststoff fallen. Wichtig ist hierbei, die speziellen Anforderungen der Belagsflächen im Vorfeld zu hinterfragen.

Als Regelwerk existiert die „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL). In dieser sind die Dicken der Belagsflächen hinsichtlich der Belastung geregelt.

| Belastung bis 3,5 t unregelmäßig | Belastung bis 3,5 t regelmäßig, bis 11,5 t unregelmäßig | Belastung bis 3,5 t periodisch, bis 11,5 t unregelmäßig, Feuerwehr
Steindicke in cm | 6 bis 8 | Gesamthöhe Oberbau 24-38 cm | 8 bis 10 | Gesamthöhe Oberbau 36-50 cm | 10 bis 14 | Gesamthöhe Oberbau 43-69 cm
Bettungsdicke in cm | 3 bis 5 | 3 bis 5 | 3 bis 5
Tragschichtdicke in cm | 15 bis 25 | 25 bis 35 | 30 bis 50

Tab. 9: Zulässige Belastung von Belagsflächen nach FLL „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (2008)

Bei der Oberbaugesamthöhe wurden die Frostschutzschichten nicht berücksichtigt.

1.1.2.5 Klinkerbeläge

{Klinkerbeläge}

Klinkerbeläge wurden in der Vergangenheit häufig eingebaut, wenn keine Natursteinvorkommen vorhanden waren. Die Anforderungen und Prüfverfahren für Klinkersteine sind in der DIN EN 1344 und in Deutschland zusätzlich durch die DIN 18503 geregelt.

Man unterscheidet zwischen Pflasterklinker und Gehsteigplatten. Pflasterklinker sind als Rechteck-, Riegel- oder Quadratformat erwerbbar, wohingegen Gehsteigplatten meistens nur als Quadratformat im Handel erhältlich sind.

Um eine bessere Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten, ist es Regel der Technik, die Pflasterklinker auch hochkant einzubauen. Dies sollte bei der Beschaffung beachtet werden, da diese durch ein spezielles Herstellungsverfahren produziert werden. Diese Einbauart ist auch als Rollschicht bekannt.

Nach DIN 18503 muss die Dicke von Pflasterklinkern ≥ 40 mm und die Längen des Fugenrasters im Bereich von 100-300 mm liegen.

1.1.2.6 Bitumen und Asphalt

{Bitumen}

{Asphalt}

Bitumen entstehen durch die Destillation geeigneter Rohöle, die für den entsprechenden Verwendungszweck aufbereitet werden.

Bitumen ist in erster Linie ein sehr gutes Bindemittel, das durch seine gute Klebefähigkeit und die thermoplastischen Eigenschaften gut für die Herstellung von Asphalt geeignet ist.

Im Landschaftsbau werden drei Bitumen unterschieden:

• | Straßenbaubitumen
• | Oxidationsbitumen zur Abdichtung
• | Polymerbitumen für beanspruchte Flächen

Bitumen {Bitumen, Formen} können in folgenden Formen zur Verfügung stehen:

• | Anstrichmasse
• | Klebemasse
• | Spachtelmasse
• | Abdichtungsbahn

Asphalt ist definitionsgemäß ein Bitumengemisch mit Gesteinskörnungen.

Je nach Einbauweise, Bindemittelart und -gehalt und Gesteinskörnung entsteht:

• | Asphaltbeton
• | Splittmastixasphalt
• | wasserdurchlässiger Asphalt
• | Gussasphalt

Die Rohfarbe von Asphalt ist schwarz. Durch das Zusetzen von Pigmenten können verschiedene Farben erzeugt werden.

Der Einbau von Walzasphalt {Asphalt, Walz-} erfolgt im heißen Zustand mit Fertiger und Walzen bei ca. 180 °C. Gussasphalt hingegen kann gegossen werden und bedarf keiner Verdichtung. Die Einbautemperatur liegt bei ca. 250 °C.

Durch den Einbau mit Fertigern entstehen Nähte. Idealerweise werden die Fertigungsbahnen {Asphalt, Fertigungsbahnen} heiß an heiß eingebaut. Werden Fertigungsbahnen jedoch heiß an kalt eingebaut, ist darauf zu achten, dass die Kontaktfläche im Winkel von 70–80° ausgeführt wird. Anschlüsse an Bauwerke sind mit Fugen zu versehen. Diese können mit Fugenverguss oder Fugenbändern geschlossen werden.

1.1.3 Bautechnik

Bei der Bautechnik {Bautechnik, Wegebau und Pflasterungen} von Wegebau und Pflasterungen ist besonders auf den späteren Verwendungszweck zu achten. Je nach Anforderung und Belastung der Belagsflächen muss die Bautechnik, sowohl für den Oberbau als auch den Unterbau, entsprechend angepasst werden.

Spätere Verkehrsflächen {Verkehrsflächen, Unterscheidung} werden nach RStO 12 in folgende Arten unterschieden:

• | Fahrbahnen
• | Busverkehrsflächen
• | Neben- und Rastanlagen
• | Abstellflächen
• | Seiten-, Ausfädelungs- und Einfädelungsstreifen

1.1.3.1 Begriffe

Für den Wegebau {Wegebau, Begriffe} gelten folgende Begriffe:

Bild 2: Schema Belagsaufbau (Quelle: Fauth)

a | Pflastersteine
b | Platten
c | Fugen (ZTV Pflaster-StB 06), Zwischenraum zwischen Belagsmaterialien verfüllt mit Fugenmaterial aus Baustoffgemischen ohne Bindemittel
d | Bettung (ZTV Pflaster-StB 06), Schicht unter Pflaster- oder Plattenbelag aus Baustoffgemischen ohne Bindemittel
e | Unterlage (ZTV Pflaster-StB 06), Schicht unter Pflaster- oder Plattendecke, diese kann gebunden oder ungebunden ausgeführt werden
f | Tragschicht oder in Kombination mit Frostschutzschicht (RStO 12), Schicht zwischen Planum und Deckbelag, diese kann mit oder ohne Bindemittel ausgeführt werden
g | Planum (RStO 12), technisch bearbeitete Fläche zwischen Oberbau und Unterbau
h | Unterbau (RStO 12), erstellter Erdkörper zwischen Untergrund und Oberbau, falls erforderlich
i | Untergrund (RStO 12), vorhandener Boden unmittelbar unter dem Unterbau bzw. dem Oberbau

Die Schichten a (bzw. b), c und d können unter dem Begriff Pflasterdecke bzw. Plattenbelag zusammengefasst werden. Die Kombination aus a (bzw. b), c, d, e, f und g ergibt den Begriff des Oberbaus.

1.1.3.2 Belastungsklassen

{Belastungsklassen}

Die Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus ist zu Beginn des Jahres 2013 in überarbeiteter Form (RStO 12) in Kraft getreten. Die bisherige Einteilung der Bauklassen (BKL) nach RStO 01 wird durch Belastungsklassen (Bk) ersetzt.

Die Belastungsklassen stellen einen direkten Bezug zu den äquivalenten 10 t-Achsübergängen her, durch die sie definiert sind. Im Folgenden werden die Belastungsklassen gem. RStO 12 in Bezug auf die Entwurfssituationen nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) und der Belagsauswahl untergliedert:

Belastungsklasse | Entwurfssituation | Belagsauswahl
Bk10–Bk100 | Anbaufreie Straße | Asphalt-, Betondecke
Bk3,2/Bk10 | Verbindungsstraße | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag
Bk3,2–Bk100 | Industriestraße | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag
Bk1,8–Bk100 | Gewerbestraße | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag
Bk1,8–Bk10 | Hauptgeschäftsstraße | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag
Bk1,8–Bk10 | Örtliche Geschäftsstraße | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag
Bk3,2–Bk10 | Örtliche Einfahrtsstraße | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag
Bk1,0–Bk3,2 | Dörfliche Hauptstraße | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag
Bk1,0–Bk3,2 | Quartiersstraße | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag
Bk1,0–Bk3,2 | Sammelstraße | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag
Bk0,3/Bk1,0 | Wohnstraße | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag
Bk0,3 | Wohnweg | Asphalt-, Betondecke, Pflasterbelag

Tab. 10: Belagswahl entsprechend den Belastungsklassen nach RStO 12

Plattenbeläge sind nur für Rad- und Gehwege geeignet.

1.1.3.3 Frosteinwirkung

{Wegebau, Frosteinwirkung}

Sowohl bei der Belagsauswahl als auch bei der Wahl der geeigneten Tragschicht ist auf die Frosteinwirkung einzugehen. Bei der Auswahl der Beläge ist darauf zu achten, dass diese frostbeständig sind.

In vielen Fällen muss aufgrund vorhandener frostempfindlicher Böden unter der Tragschicht eine zusätzliche Frostschutzschicht eingebaut werden.

Diese verhindert neben dem Lastabtrag die Verformung des Wegeaufbaus während der Frost- und Auftauperiode.

Die Frostempfindlichkeit der Böden lässt sich nach RStO in die Frostempfindlichkeitsklassen F1, F2 und F3 untergliedern.

Je nach den örtlichen Verhältnissen der Bauarbeiten müssen auch innerhalb von Deutschland verschiedene Frosteinwirkungszonen berücksichtigt werden.

Diese ergibt mit einigen anderen Einflussfaktoren Mehr- oder Minderdicken der Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus. Gemäß RStO 12 werden diese wie folgt gegliedert:

Örtliche Verhältnisse | Mehr- oder Minderdicken [in cm]
Frosteinwirkung | Zone I | ± 0
Zone II | + 5
Zone III | + 15
Kleinräumige Klimaunterschiede | ungünstige Klimaeinflüsse (Nordhang, Kammlagen) | + 5
| keine besonderen Klimaeinflüsse | ± 0
| günstige Klimaeinflüsse (geschlossene seitliche Bebauung ) | - 5
Wasserverhältnisse | ungünstig gem. ZTVE-StB | + 5
| günstig | ± 0
Lage der Gradiente | Einschnitt, Anschnitt | + 5
| Geländehöhe bis Damm ≤ 2 m | ± 0
| Damm > 2 m | - 5
Entwässerung der Fahrbahn/Ausführung der Randbereiche | Entwässerung über Mulden, Gräben bzw. Böschungen | ± 0
Entwässerung der Fahrbahn und Randbereiche über Rinnen bzw. Abläufe und Rohrleitungen | - 5

Tab. 11: Frosteinwirkungszonen nach RStO 12

1.1.4 Randeinfassungen

{Wegebau, Einfassungen}

Durch die geeignete seitliche Einfassung von Belagsflächen werden zum großen Teil deren Stabilität und Tragfähigkeit gesichert. Zudem dienen sie als Abgrenzung zu angrenzenden Belags- oder Vegetationsflächen. Die Einfassung muss daher auch speziell auf die Verkehrsbelastung abgestimmt sein. Sie können als Entwässerungselement, wie z. B. in Form einer Mulde, gleichzeitig eine Entwässerungsfunktion übernehmen.

Der Einbau von Randeinfassungen {Randeinfassungen} ist in der ATV DIN 18318 geregelt. Die Einfassungen sind auf ein mind. 20 cm dickes Fundament der Betonklasse C12/15 in Schalung zu setzen und mit seitlichen Rückenstützen der Betonklasse C12/15 zu versehen (Nennbreite bis 80mm: mind. 10 cm, Nennbreite über 80 mm: mind. 15 cm dicke Rückenstützen). Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in Schalung auszuführen. Die Druckfestigkeit des Betons muss am fertigen Bauteil mindestens 8,0 N/mm² betragen, bei überfahrbaren Bord- und Einfassungssteinen 15,0 N/mm². Besonders hinzuweisen ist, dass erst durch Betonklassen von C 20/25 bzw. C25/30 (in Bayern per Runderlass vorgeschrieben) die entsprechende Druckfestigkeit erreicht wird.

Bild 3: Randeinfassung nach DIN 18318:2015-08 (Quelle: Fauth)

Stoßfugen von Einfassungen sollten mit 5 mm unverfugt ausgeführt werden. Stoßfugen von Rinnen hingegen sollten mit 8 bis 12 mm gebunden verfugt werden.

Einfassungen lassen sich wie folgt gestalten:

• | Einfassungselemente wie Borde oder Leistensteine
• | lineare Entwässerungselemente wie Mulden oder Rinnen
• | ein- oder mehrfache Zeilen aus Pflastersteinen oder Platten, geeignet ausgebildet auch als Entwässerungselemente einsetzbar
• | nicht sichtbare und sichtbare Einfassungen wie Stahl- oder Kunststoffbänder (meist nur für gering belastete Beläge)

1.1.5 Tragschichten

{Tragschichten}

1.1.5.1 Ungebundene Tragschichten

{Tragschichten, ungebunden}

Die Tragschicht stellt die eigentliche stabilisierende Schicht für die Deckschicht dar. In vielen Fällen muss jedoch aufgrund vorhandener frostempfindlicher Böden eine zusätzliche Frostschutzschicht eingebaut werden. Diese verhindert neben dem Lastabtrag die Verformung des Wegeaufbaus während der Frost- und Auftauperiode.

Ungebundene Tragschichten bestehen aus Schotter-, Kies-, Sandgemischen oder Recyclingbaustoffen der Korngruppen 0/22 bis 0/45. Bei der Dimensionierung von Trag- und Frostschutzschichten ist darauf zu achten, dass die Dicke mindestens dem Dreifachen des größten verwendeten Korns entspricht.

Die Tragschicht ist zur Lastabtragung mindestens 20 cm über die Seitenkanten der Deckschicht hinauszuziehen. Werden Einfassungselemente verwendet, kann dies entsprechend verringert werden.

Um die fachgerechte Ebenheit von Tragschichten nachzuweisen, muss diese nach ZTV SoB-StB unter einer Vier-Meter-Messlatte keine größeren Unebenheiten ≤ 20 mm aufweisen.

Die Dimensionierung der Tragschicht orientiert sich in erster Linie an der späteren Nutzung und Belastung sowie an den Frostgegebenheiten.

Nach RStO ist die Dicke des frostsicheren Oberbaus (Trag- und Deckschicht) und der notwendigen Frostschutzschicht je nach Frostempfindlichkeitsklasse des Untergrunds und der Belastungsklasse wie folgt dimensioniert:

Frostempfindlichkeitsklasse | Dicke in cm nach Belastungsklasse
| Bk100 – Bk10 | Bk3,2 – Bk1,0 | Bk0,3
F2 | 55 | 50 | 40
F3 | 65 | 60 | 50

Tab. 12: Dicke des frostsicheren Aufbaus nach RStO 12

Eine ausreichende Tragfähigkeit des Aufbaus ist entscheidend für eine dauerhafte Ebenheit der Fläche. Seit der Einführung der RStO 12 wird das Verformungsmodul Ev2 statt in MN/m² in der gleichbedeutenden und international gängigen Einheit MPa (Megapascal) angegeben.

Im fertigen Einbau hat eine Tragschicht folgende Mindestanforderungen {Tragschichten, ungebunden, Mindestanforderungen} zu erfüllen:

• | Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 %
• | Verformungsmodul Ev2 für: – befahrbare Flächen ab Belastungsklasse 1,0 ≥ 150 MPa – Rad- und Gehwege ≥ 80 MPa

Die ggf. erforderliche darunterliegende Frostschutzschicht hat folgende Mindestanforderungen zu erfüllen:

• | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 %
• | Verformungsmodul Ev2 ab Belastungsklasse 1,0 ≥ 120 MPa

Ist der Baugrund bzw. die Tragschicht nicht ausreichend tragfähig, kann diese durch geeignete Maßnahmen aufgewertet werden:

• | Nachverdichtung z. B. durch Rütteln, Walzen oder Fallplattenverdichtung
• | Bodenverfestigung durch Zugabe von Kalk oder Zement
• | Bodenaustausch durch lagenweises Verdichten des tragfähigen Ersatzbodens
• | Bewehrung des Untergrunds durch Geogitter/-textile

1.1.5.2 Gebundene Tragschichten

{Tragschichten, gebunden}

Gebundene, wasserdurchlässige Tragschichten können aus Dränbeton oder wasserdurchlässigem Asphalt bestehen. Die Dickendimensionierung erfolgt nach den zu erwartenden Verkehrsbelastungen.

Grundsätzlich sind folgende Mindestanforderungen {Tragschichten, gebunden, Mindestanforderungen} an die gebundene Tragschicht zu stellen:

• | Verdichtungsgrad DPr mindestens 98 %
• | Druckfestigkeit ≥ 3,5 N/mm²
• | Wasserdurchlässigkeit kf mindestens 5,4 x 10-5 m /s

Unterhalb der gebundenen Tragschicht ist auf eine geeignete Wasserdurchlässigkeit, ggf. durch eine wasserdurchlässige Frostschutzschicht, zu achten.

Zur Vermeidung von Rissbildungen sind Bewegungsfugen in Abstimmung mit einer ggf. darüberliegenden gebundenen Pflaster- oder Plattendecke anzuordnen.

1.1.6 Deckenbauweisen

Deckbeläge im Garten- und Landschaftsbau werden unterschieden in

Decken {Decken, ohne Bindemittel} ohne Bindemittel

• | wassergebundene Wegedecken
• | Schotterrasen
• | Rindenmulchdecken

Decken {Decken, mit Fugenverband} mit Fugenverband

• | Pflaster
• | Plattenbeläge

Decken {Decken, mit Bindemittel und ohne Fugenverband} mit Bindemittel und ohne Fugenverband

• | Betondecken
• | bituminöse Decken
• | Kunststoffdecken

1.1.6.1 Wassergebundene Wegedecken

{Wassergebundene Wegedecken}

Der Bau von Wegen und Plätzen mit wassergebundenen Wegedecken hat eine lange Tradition. Ein entscheidender Vorteil dieser Bauweise ist die kostengünstige Herstellung. Dem steht allerdings der erhöhte Pflege- und Unterhaltungsaufwand gegenüber. Bei den verwendeten Materialien ist auf deren Eignung für den Bau einer wassergebundenen Wegedecke zu achten ( Kap. 2.1.3.4).

Die Herstellung von wassergebundenen Wegedecken wird nach dem FLL „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Decken“(2007) in drei Bauweisen {Wassergebundene Wegedecken, Bauweisen} gegliedert:

Einschichtbauweise

Geeignet für einfache, nur zeitweise genutzte Wege und Plätze ohne besondere gestalterische Anforderungen. Hohe Belastbarkeit durch geringe Auftragsstärke des losen Materials, z. B. Rad- und Wanderwege sowie gelegentliche Pkw-Nutzung.

Zweischichtbauweise

Bei erhöhter Anforderung an Gestaltung, Funktion und Ebenheit. Für Flächen ohne auftretende Scherkräfte.

Dreischichtbauweise

Verwendung bei Wegen und Flächen, die sehr hohe Anforderungen an die Gestaltung, Funktion und Ebenheit stellen. Flächen mit auftretenden Scherkräften.

Die Nutzung von wassergebundenen Wegedecken fällt vorwiegend auf den Fußgänger- und Fahrradverkehr. Für Pkw-Befahrung sind der Zwei- bzw. Dreischichtaufbau nur bedingt geeignet, da die Pflege und Unterhaltung für die Instandsetzung der Oberfläche sehr intensiv ist. Zudem ist ein Einsatz von Pflegefahrzeugen nur bedingt möglich. Eine Lkw-Benutzung ist nur in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der besonderen Verkehrsbelastung und entsprechender Tragschichtanpassung auf einer Einschichtbauweise möglich.

Zu beachten ist, dass bei Zwei- und Dreischichtbauweisen durch Frostaufgang und Nässe eine Aufweichung der Deckschicht auftreten kann, was die Nutzung in dieser Zeit beeinträchtigt ( Kap. 2.1.3.3).

Bild 4: Regelaufbauten nach FLL „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen“(2007) (Quelle: Fauth)

Aufbau | Schicht | Material | Dicke
Einschichtaufbau | Deckschicht | Material mit Null- An-teilen 0/4 mm, Sand- und Splittkörnungen 2/5, 2/8, 4/8, 5/11, 8/16 mm | Abstreuung mit ca. 2 cm
Tragschicht | Kiessand, Schotter 0/22, 0/32, 0/45 mm | ≥ 12 cm
Zweischichtaufbau | Deckschicht | Kiessand, Splittsand, Haldenmaterial 0/8, 0/11, 0/16 mm | 4–6 cm
Tragschicht | Kiessand, Schotter 0/22, 0/32, 0/45 mm | ≥ 12 cm
Dreischichtaufbau | Deckschicht | Brechsand, Natursand, Haldenmaterial (0/3), 0/5, 0/8, 0/11 mm | 4–6 cm
Dynamische Schicht | Splitt, Brechsand, Haldenmaterial 0/11, 0/16, 0/22 mm | 6–8cm
Tragschicht | Kiessand, Schotter 0/22, 0/32, 0/45 mm | ≥ 12 cm

Tab. 13: Baustoffe gem. Bauweisen nach FLL „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen“(2007)

Grundsätzlich sollte das Verformungsmodul aus dem statischen Plattendruckversuch Ev2 (MPa) für den Baugrund als Untergrund oder Unterbau ≥ 45 und für die Tragschicht ≥ 80 betragen.

Der Einbau der Deckschicht {Wassergebundene Wegedecken, Deckschicht} erfolgt erdfeucht, um eine Entmischung zu vermieden. Die dynamische Schicht {Wassergebundene Wegedecken, dynamische Schicht} und die Deckschickt werden mit statisch wirksamen Verdichtungsgeräten bis zur ausreichenden Trittfestigkeit verdichtet.

Eigenschaft | Anforderung | Prüfung nach
d < 0,063 mm | ≤ 7 M.-% | DIN EN 933-1
Verdichtung DPr | ≥ 97 % | DIN 18127
Wasserdurchlässigkeit kf | 1 x 10-5 m /s | DIN 18035-5
Gefälle | ≥ 1 % | Nivellement
Höhenlage | Abweichung von der Nennhöhe ± 15 mm | Nivellement
Ebenheit | Spaltweite unter 4 m Latte ≤ 15 mm | DIN 18202
Wasserkapazität Wk | ≥ 15 Vol.-% | DIN 18035-4

Tab. 14: Anforderungen an Dynamische Schichten nach FLL „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen“(2007)

Eigenschaft | Anforderung | Prüfung nach
d < 0,063 mm | ≥ 8 ≤ 21 M.-% | DIN EN 933-1
Wasserdurchlässigkeit kf | 1 x 10-6 m /s | DIN 18035-5
Gefälle | ≥ 1 % | Nivellement
Höhenlage | Abweichung von der Nennhöhe ± 10 mm | Nivellement
Ebenheit | Spaltweite unter 4 m Latte ≤ 10 mm | DIN 18202

Tab. 15: Anforderungen an Deckschichten nach FLL „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen“(2007)

1.1.6.2 Schotterrasen

{Schotterrasen}

Schotterrasenflächen sind in der FLL-„Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ geregelt. Der Einbau von Schotterrasen wird in erster Linie für folgende Bereiche angewendet:

• | Notfahrbereiche an Straßen sowie als Stand- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr
• | unregelmäßig genutzte Parkplatz- und Fahrflächen für Pkw sowie geringem Lkw- und Busverkehr

Regelbauweise | Fahrzeugbelastung | Nutzungsfrequenz | Bauweise | Dicke der Vegetationstragschichten
1 | Pkw bis 3,5 t1 | gelegentlich | einschichtig | 15-25 cm
2 | PKW bis 3,5 t1 | ständig | einschichtig | 25-30 cm
LKW bis 11,5 t2 | gelegentlich
3 | Pkw bis 3,5 t1 | ständig | zweischichtig | obere Schicht 20 cm
LKW bis 11,5 t2 | häufiger | untere Schicht nach ZTV SoB-StB
1 = zulässiges Gesamtgewicht | 2 = Achslast

Tab. 16: Regelbauweisen der Schotterrasenflächen in Abhängigkeit von der Belastung nach FLL-„Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (2008)

Bild 5: Regelaufbauten nach FLL-„Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (2008) (Quelle: Fauth)

a | Bewuchs
b | Vegetationstragschicht
c | Baugrund
d | Verzahnung 5 cm
e | Planum
f | Tragschicht nach ZTV SoB-StB

Der Baugrund muss einen kf-Wert ≥ 1x10-6 m/s und ein Verformungsmodul Ev2 ≥ 25 MPa ≤ 60 MPa aufweisen. Für hohe Belastungen ist eine Tragfähigkeit von mind. 45 MPa erforderlich. Je nach Verkehrslast muss auf den Baugrund eine Schottertragschicht aufgebracht werden.

Das Planum bzw. bei Bedarf die Schottertragschicht wird nach dem Verdichten angeraut und die Vegetationstragschicht aufgebracht. Dadurch wird eine ca. 5 cm dicke Verzahnung der Schichten erstellt.

Die Vegetationstragschicht besteht aus einem Gemisch aus Gerüstbaustoffen, wie natürlichen Mineralstoffen, Lavaschlacken oder Recyclingbaustoffen, sowie Zuschlagsstoffen, i. d. R. Böden der Bodengruppe 2-5 gem. DIN 18915. Es wird empfohlen, gebrochene Baustoffgemische im Körnungsbereich 0/16 mm bis 0/45 mm zu verwenden. Bei ungebrochenen Gesteinskörnungen muss die Schichtstärke ggf. erhöht werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu erzielen.

Entscheidend für die spätere Vegetationsfähigkeit ist die Einhaltung der Anforderungen an die Wasserdurchlässigkeit und -speicherfähigkeit. Weitere Anforderungen, wie pH-Wert und Salzgehalt, sind gem. FLL zu berücksichtigen.

Der Einbau hat in erdfeuchtem Zustand zu erfolgen, um eine Entmischung der Mischungskomponenten zu vermeiden.

Bei einer zweischichtigen Vegetationstragschicht-Bauweise kommt in der unteren Schicht herkömmliches Tragschichtmaterial nach ZTV-SoB-StB mit einer gröberen Körnung zur Anwendung.

Eigenschaft | Anforderung | Prüfung nach
Verformungsmodul Ev2 | ≥ 45 ≤ 60 MPa | DIN 18134
Verdichtungsgrad DPr | ≥ 93 ≤ 97 % | DIN EN 13286-2
Wasserdurchlässigkeit kf | ≥ 5 x 10-6 m /s | DIN 18130-1
Einbauwassergehalt | erdfeuchter Zustand i. d. R. wPr 0,5 -0,7 | DIN 18121
Wasserspeicherfähigkeit | 20–40 % | FLL-„Empfehlung für Baum-pflanzungen-Teil 2" (mit mittlerem Prüfzylinder)
organische Substanz | ≥ 1 ≤ 3 M.- % | DIN 18121
Höhenlage | Abweichung von der Nennhöhe ± 30 mm | Nivellement
Ebenheit | Spaltweite unter 4 m-Latte ≤ 30 mm | DIN 18202

Tab. 17: Anforderungen an Vegetationstragschichten nach FLL-„Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (2008)

Auf die Vegetationstragschicht ist Saatgut nach RSM in der geeigneten Regelaussaatmenge auszubringen, anzuwalzen und ausreichend zu wässern. Dabei darf sich das Saatgut nicht entmischen.

1.1.7 Pflasterbeläge

{Pflasterbeläge}

Pflasterbeläge werden aus Naturstein, Klinker/Ziegel oder Betonstein hergestellt. Sie werden sowohl in gebundener als auch in ungebundener Bauweise verwendet. Die Regelbauweise ist allerdings die ungebundene Bauweise, da hier eine hohe dynamische Belastbarkeit gegeben und die Pflegeintensität sehr gering ist. Auf dem Verwendungszweck angepasste Materialwahl ist zu achten ( Kap. 2.1.2.3).

Als ungebunden wird eine Pflasterfläche bezeichnet, wenn das Bettungsmaterial ungebunden ausgeführt wird.

Für die Ausführung von Pflaster und Plattenbelägen sind insbesondere ATV DIN 18318:2015-08 sowie TL- und ZTV-Pflaster-StB zu berücksichtigen. Außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs können die „ZTV-Wegebau – Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs“ (2013) angewendet werden.

Bei der Verlegung ist nach ATV DIN 18318:2015-08 die zulässige Abweichung von der Sollhöhe und dem Sollabstand ± 20 mm.

Abweichungen von der Ebenheit von Naturstein-Pflasterdecken dürfen unter einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 10 mm sein. Die Messung erfolgt mit einem Messkeil.

1.1.7.1 Bettung ungebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

{Pflasterbeläge, Bettung ungebundene Ausführung}

Die Bettungsdicke beträgt nach DIN 18318 30 mm bis maximal 50 mm (verdichtet). Ab einer Steindicke von 120 mm sollten sie 40-60 mm (verdichtet) betragen. Diese wird auf die gefälle- und profilgerechte, verdichtete Oberfläche der Tragschicht aufgetragen. Unebenheiten der Tragschicht dürfen nicht durch die Bettung ausgeglichen werden.

Geeignetes Bettungsmaterial sind Brechsand-Splitt-Gemische in kornabgestufter Zusammensetzung nach ATV DIN 18318 in den Korngrößen 0/4, 0/5, 0/8 mm und bei Steinen mit einer Nenndicke ab 12 cm und einer Bettungsdicke > 40 mm Gemische aus Gesteinskörnungen 0/11 mm. Die Bettung muss filterstabil zur Tragschicht und zum Fugenmaterial gewählt werden. Im eingebauten und verdichteten Zustand benötigt diese einen Wasserdurchlässigkeitswert von mindestens kf = 1 x 10-6 m /s.

1.1.7.2 Pflaster ungebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

{Pflasterbeläge, Pflaster ungebundene Ausführung}

Auf die profilgerecht vorbereitete Bettung wird das Pflaster flucht- und winkelgerecht und unter Einhaltung des Verbands verlegt. Die Verlegung des Pflasters erfolgt hammerfest.

1.1.7.3 Fuge ungebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

{Pflasterbeläge, Fuge ungebundene Ausführung}

Nach der Verlegung des Pflasterbelags werden die Fugen verfüllt. Die Verfüllung der Fugen erfolgt vollständig und kontinuierlich mit dem Verlegefortschritt durch Aufbringen und Einschlämmen. Das Fugenmaterial wird in Abstimmung mit dem Bettungsmaterial gewählt, um die Filterstabilität zu gewährleisten. Geeignete Fugenmaterialien sind z. B. Natursande oder Brechsande in den Korngrößen 0/2 oder 0/4 mm und Brechsand-Splitt-Gemische in der Korngröße 0/4 mm vgl. TL-Pflaster.

Die Fugenbreite richtet sich nach der Steinart und -dicke nach ATV DIN 18318.

Nenndicke der Steine [in mm] | Fugenbreite Naturstein [in mm] | Fugenbreite Betonstein [in mm] | Fugenbreite Klinker [in mm]
Unter 60 | 3-6 | 3 bis 5 | 3 bis 5
60 bis 120 | 5-10
Ab 120 | 8-15 | 5 bis 8 |
Bearbeitete Steine | max. 10 |  |

Tab. 18: Zulässige Fugenbreite nach ATV DIN 18318:2015-08

Zur richtigen Abstimmung und Herstellung von Bettung und Fuge sind folgende Richtlinien gemeinsam zu beachten:

• | TL Gestein-StB 04/07
• | TL Pflaster-StB 06
• | ZTV Pflaster-StB 06
• | M FP 1 (Ausgabe 2003)

1.1.7.4 Bettung gebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

{Pflasterbeläge, Bettung gebundene Ausführung}

Die Bettung einer gebunden ausgeführten Pflasterfläche hat i. d. R eine Dicke von 40–60 mm. Sie besteht aus einem definierten Werkmörtel der folgende Eigenschaften aufweisen sollte:

• | 1Druckfestigkeit 30 N/mm²
• | Haftzugfestigkeit 1,5 N/mm²
• | Wasserdurchlässigkeit kf mindestens 1 x 10-6 m /s

1.1.7.5 Pflaster gebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

{Pflasterbeläge, Pflaster gebundene Ausführung}

Die Dicke der Pflastersteine für eine gebundene Ausführung sollte mindestens 4,5 cm, bei einer befahrbaren Fläche 6–8 cm und bei einer mit Schwerverkehr befahrenen Fläche 10–12 cm betragen.

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Unterseite und Seitenflächen rau und sauber sind, um die Haftzugfestigkeit zur Bettung und zum Fugenmörtel zu verbessern.

1.1.7.6 Fugen gebundene Ausführung bei Pflasterbelägen

{Pflasterbeläge, Fugen gebundene Ausführung}

Im Gegensatz zur Bettung sollte der eingebaute Fugenmörtel weitgehend wasserundurchlässig sein. In den Materialeigenschaften sollte er jedoch denen der Bettung entsprechen. Die Druckfestigkeit sollte bei 45 N/mm² liegen. Auch in der gebundenen Ausführung ist der Fugenraum vollständig zu verfüllen. Hierfür ist eine erhöhte Fließfähigkeit notwendig.

Die Fugenbreite sollte mindestens 6–10 mm betragen. Bei Pflasterziegeln sollte sie bei 10 mm liegen, und bei unbearbeitetem Naturstein sollte sie maximal 15 mm aufweisen.

Zur Vermeidung von Spannungen innerhalb des Oberbaus und im Anschluss an feste Bauwerke sind Bewegungsfugen einzuplanen ( Kap. 2.1.5.1). Diese können aus Fugeneinlagen, anschmelzbaren Fugenbändern oder Vergussstoffen bestehen. Etwaige Bewegungsfugen und dessen Lagen sollten bereits in darunterliegenden gebundenen Tragschichten berücksichtigt werden.

1.1.7.7 Verbände bei Pflasterbelägen

{Pflasterbeläge, Verbände}

Durch die Verlegung in speziellen Verbänden können insbesondere Scherkräfte besser aufgenommen werden.

Mögliche Pflasterverbände für Beton- und Klinkerpflaster:

• | Läufer- oder Reihenverband
• | Parkettverband gerade und versetzt
• | Blockverband
• | Fischgrätenverband
• | Kreuzfugenverband uvm.

Mögliche Pflasterverbände für Natursteinpflaster:

• | Reihenverband
• | Kreuzfugenverband
• | Römischer Verband
• | Passe
• | Segmentbögen
• | Schuppenbögen
• | Wildpflaster
• | Polygonalverband uvm.

1.1.7.8 Verdichtung

Bis zum Erreichen der geforderten Standfestigkeit {Pflasterbeläge, Standfestigkeit} muss die Pflasterfläche nach der Fugenverfüllung mit geeignetem Gerät und Rüttelfrequenz abgerüttelt werden. Im Vorfeld ist die Pflasterfläche abzukehren. Danach erfolgt ein nochmaliges vollständiges Verfüllen und Einschlämmen der Fugen, bevor die Fläche in Betrieb genommen werden kann.

1.1.8 Plattenbeläge

{Plattenbeläge}

Wie auch Pflasterbeläge können Plattenbeläge aus Naturstein, Klinker/Ziegel oder Betonstein hergestellt werden. Natursteine sind als regelmäßige, gesägte Formate sowie als freie Formate, wie z. B. Polygonalplatten, erhältlich. Sie werden mit gespaltener Oberfläche und/oder gebrochenen Kanten angeboten.

Die Formate und Oberflächen von Betonsteinplatten sind je nach Hersteller frei wähl- und kombinierbar. Sie werden sowohl in gebundener als auch in ungebundener Bauweise verwendet. Aufgrund ihres Verhältnisses von Dicke zu Länge weisen sie eine geringere Stabilität als Pflasterflächen auf. Daher ordnet die RStO das Einsatzgebiet für Plattenbeläge für nicht regelmäßig befahrene Geh- und Radwege und für nicht befahrene Plätze und Höfe ein.

Die Bauweisen von Plattendeckflächen unterscheiden sich grundsätzlich nicht von denen der Pflasterflächen. Anschließend werden daher lediglich die Besonderheiten der Plattendeckschichten beschrieben.

Auch hier ist die zulässige Abweichung von der Sollhöhe nach ATV DIN 18318 ± 20 mm.

Platten-Deckschichten dürfen unter einer 4 m Messstrecke Unebenheiten in der Oberfläche von nicht größer als 10 mm aufweisen.

1.1.8.1 Bettung ungebundene Ausführung bei Plattenbelägen

{Plattenbeläge, Bettung ungebundene Ausführung}

Die Bettung von ungebundenen Plattenbelägen sollte eine Dicke von 30–50 mm aufweisen. Durch die große Auflagefläche ist v. a. die gleichmäßige Ebenflächigkeit von großer Bedeutung, da es sonst zu Plattenbruch kommen kann.

Das genaue Bettungsmaterial wird bei den zuvor beschriebenen Pflasterflächen in ungebundener Ausführung genannt. Bei falscher Verlegung kann es zu Feuchteschäden kommen ( Kap. 2.1.2.2).

1.1.8.2 Fugen ungebundene Ausführung bei Plattenbelägen

{Plattenbeläge, Fugen ungebundene Ausführung}

Um ein einheitliches, gleichmäßiges Fugenbild zu erzeugen ist es bei Plattenflächen ratsam, auf den Einsatz von Fugenlehren oder Abstandshaltern zurückzugreifen. Auch auf die Auswahl eines geeigneten Fugensandes ist zu achten (Farbe) ( Kap. 2.1.2.1).

1.1.8.3 Bettung gebundene Ausführung bei Plattenbelägen

{Plattenbeläge, Bettung gebundene Ausführung}

Die Dicken und Anforderungen an eine Bettung für gebunden ausgeführte Plattenbeläge sind unter dem vorher aufgeführten Punkt der Bettung für gebundene Ausführungen von Pflasterflächen zu entnehmen.

1.1.8.4 Plattenbelag gebundene Ausführung

{Plattenbeläge, Plattenbelag gebundene Ausführung}

Die erforderlichen Nenndicken können ebenso in den vorhergehend beschriebenen Pflasterflächen in gebundener Ausführung entnommen werden. Plattenbeläge in gebundener Ausführung sind jedoch im Gegensatz zu Pflasterflächen nicht für befahrbare Bereiche geeignet.

Zudem kann es in vereinzelten Fällen zu Verfärbungen der Plattenfläche aus einer Reaktion mit dem Bettungsmörtel kommen. Auch Abplatzungen aufgrund von Frosteinwirkungen sind möglich ( Kap. 2.1.1.1).

1.1.8.5 Fugen gebundene Ausführung bei Plattenbelägen

{Plattenbeläge, Fugen gebundene Ausführung}

Auch dieser Punkt wird unter den gebunden ausgeführten Pflasterflächen erläutert.

1.1.8.6 Verbände bei Plattenbelägen

{Plattenbeläge, Verbände}

Da dieser bei Plattenbelägen von großer gestalterischer Bedeutung ist, sollte dieser in jedem Fall passend zum Belagsflächenzuschnitt ausgewählt werden. Zudem hat eine genaue Abstimmung der Plattenformate in Bezug auf die Wegebreite zu erfolgen.

Mögliche Verbände für Plattenbeläge:

• | Kreuzfugenverband orthogonal oder diagonal
• | Reihenverband
• | Schiffsverband
• | Römischer Verband
• | Polygonalverband uvm.

1.1.9 Entwässerung von Belagsflächen

{Belagsflächen, Entwässerung}

Um das Wasser bei und nach Niederschlägen zur Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit und Funktionalität zügig von den Belagsflächen abzuleiten, müssen viele Faktoren berücksichtigt werden.

Die Entwässerung von Belagsflächen ist zum einen abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und dem Abflussbeiwert der verwendeten Materialien. Zum anderen spielen das Fugenmaterial, die Fugengröße sowie die Topographie des bestehenden Geländes eine entscheidende Rolle.

Der Hauptfaktor liegt jedoch in der ausreichenden Oberflächenneigung, um Niederschlagswasser effizient abzuleiten. Dies kann durch Tiefpunkte oder Tieflinien erfolgen. Die Ableitung des anfallenden Wassers erfolgt dann durch Punkt- bzw. Linienentwässerungssysteme oder durch die freie Entwässerung auf unbefestigten, versickerungsfähigen Flächen.

Wird das Niederschlagswasser in eine Entwässerungseinheit geleitet, ist diese hinsichtlich der angeschlossenen Einzugsfläche entsprechend zu dimensionieren. Hofabläufe als Punktentwässerung können einen Niederschlagsflächeneinzugsbereich von ca. 100-200 m² aufnehmen. Ein Straßeneinlauf auf wenig befahrenen Flächen hingegen hat einen Einzugsbereich von ca. 300-400 m². Werden Straßen und Plätze befahren, sind die Einläufe entsprechend dichter anzuordnen.

1.1.9.1 Gefälle

{Entwässerung, Gefälle}

Bei der Planung ist darauf zu achten, dass das Gefälle und somit auch das Niederschlagswasser immer vom Gebäude weg geführt wird ( Kap. 2.1.6.1). Zudem sollte das Niederschlagswasser einer befestigten Fläche, noch bevor es auf eine andere Fläche trifft, durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. Entwässerungsrinnen, abgefangen werden.

Straßen und Wege werden in den meisten Fällen durch ein geeignetes Quergefälle {Entwässerung, Quergefälle} entwässert, das zumeist größer ist als das zusätzliche Längsgefälle {Entwässerung, Längsgefälle}. Das dabei entstehende Diagonalgefälle ist ab einem Quergefälle von q > 1 % deutlich größer. Auch mit Erhöhung des Längsgefälles nimmt das Diagonalgefälle {Entwässerung, Diagonalgefälle} konstant zu. Somit kann mit einer Erhöhung des Längsgefälles das Quergefälle reduziert werden.

Es gilt:

p = Diagonalgefälle
q = Quergefälle
s = Längsgefälle

Je nach Material und Einbauort ist die Mindestanforderung an den Gefällewert nach den entsprechenden Richtlinien geregelt:

• | Naturstein mit gespaltener Oberfläche oder grob bearbeiteter Oberfläche – auf Fahrbahnen 3,5 % – sonstige Flächen 3,0 %
• | in allen anderen Fällen 2,5 %
• | Entwässerungsrinnen im Längsgefälle 0,5 %
• | wasserdurchlässige Belagsdeckschichten 1,0 % maximal 5 %
• | Belagsdeckschichten mit Vegetationsfugen 1,0 % maximal 5 %
• | Verkehrsflächen (Straßen) Querneigung 2,5 %
• | sonstige Verkehrsflächen Schrägneigung 2,0 % – bei Pflasterdecken 3 % – in Verwindungsstrecken 0,5 %

Die angegebenen Werte wurden den Regelwerken ATV DIN 18318, Merkblatt FGSV 947, FLL-Richtlinie, RAS-Ew entnommen.

Nach ATV DIN 18318 ist die zulässige Abweichung von der planmäßigen abflusswirksamen Neigung für alle Belagsarten 0,4 %.

Bei Pflaster- und Plattenflächen ist bei der Planung der Verlegerichtung und Schnittkanten besonders auf die spätere Entwässerungsrichtung zu achten. So sollte die Bögen des Segmentbogenpflasters immer entgegen die Fließrichtung zeigen.

1.1.10 Fassadenanschluss

{Fassadenanschluss}

Bild 6: Fassadenanschluss einer Vegetationsfläche mit Kiestraufe {Fassadenanschluss, Kiestraufe} (Quelle: Fauth nach Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage)

Beim Anschluss von Freiflächentypen an unmittelbar oberhalb und unterhalb der Geländeoberfläche angrenzende Außenwände, sowie an Zugängen von Gebäuden sind die FLL-„Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung von Übergangsbereichen von Freiflächen zu Gebäuden“, Ausgabe 2012, zu beachten.

Die Gebäudeteile der Dämmung und Abdichtung an sich müssen durch den Hochbau fachgerecht eingebaut werden und der späteren Nutzung entsprechend belastbar sein. Die Außenhaut eines Gebäudes darf durch den Anschluss von Freiflächen nicht geschädigt werden. Die Abdichtung bzw. die Perimeterdämmung ist i. d. R. die Leistungsgrenze zwischen Garten- und Landschaftsbau zum Hochbau. Die Abdichtung {Fassadenanschluss, Abdichtung} ist i. d. R. 15 cm über die Oberfläche des Belags, der Kiesschüttung oder der Begrünung zu führen. Bei Abdichtungen ohne Beläge, Kiesschüttung oder Begrünung bezieht sich die Anschlusshöhe auf die Abdichtungsoberfläche. Dadurch soll verhindert werden, dass Schneematschbildung, Wasserstau, Winddruck oder Vereisung Niederschlagswasser über die Türschwelle eindringt (Flachdachrichtlinie).

Grundsätzlich ist eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit an allen vom Boden berührten Außenflächen anzubringen. Die Abdichtung der Gebäude muss einen ausreichenden Spielraum für die Anpassung des Geländes freilassen. Sie muss deshalb an allen Stellen 15 cm über die Geländeoberfläche geführt werden. Ein Spritzschutzstreifen, z. B. aus Kies, schützt das Gebäude vor Belastungen (Feuchtigkeit und Verschmutzungen) durch Spritzwasser. Das Gefälle ist grundsätzlich vom Gebäude weg zu führen. Bei Verfüllungen an Neubauten ist mit Setzungen zu rechnen.

Im Anschluss werden verschiedene Typen von Freiflächen, die an Fassaden angrenzen, und die Besonderheiten dazu beschrieben.

1.1.10.1 Vegetationsflächen

{Fassadenanschluss, von Vegetationsflächen}

Bild 7: Fassadenanschluss einer Vegetationsfläche mit Plattensockel (Quelle: Fauth nach FLL-„Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung der Übergangsbereiche von Freiflächen zu Gebäuden“)

Durch direkt anschließende Vegetationsflächen können Verschmutzungen durch Spritzwasser auftreten. Auch die Gefahr der Beschädigung durch die Wurzeln von Pflanzen ist gegeben. Deshalb sollten Vegetationsflächen durch einen Spritzschutzstreifen von der anschließenden Gebäudewand getrennt werden. Dieser sollte eine Mindestbreite von 30 cm betragen. Traufplatten sollten mit einem Gefälle von mindestens 2,5 % ausgeführt werden. Streifen aus Gesteinskörnungsgemischen sollten das Versickern des Wassers in tiefere Schichten ermöglichen. Kantensteine verhindern das Einwachsen von Vegetation in den Streifen und erleichtern die Pflege. Bei stark wurzeltreibenden Arten, wie Bambus, ist eine Rhizom- oder Wurzelsperre vorzusehen. Ein ausreichender Abstand von Gehölzen zu Gebäuden ist ratsam.

1.1.10.2 Wasserflächen

{Fassadenanschluss, von Wasserflächen}

Beim Anschluss von Wasserflächen an Gebäuden werden an den Spritzwasserschutz besonders hohe Anforderungen gestellt. Soll-Überlaufstellen und Versickerungseinrichtungen sind in ausreichendem Abstand zum Gebäude einzurichten.

1.1.10.3 Wege- und Pflasterflächen

{Fassadenanschluss, von Wege- und Pflasterflächen}

Durch Verdichtungsarbeiten bei Einbau von Wege- und Pflasterflächen dürfen keine Beschädigungen an Gebäudeabdichtungen entstehen. Sollte ein Einbau von einem ausreichenden Gefälle des anschließenden Belags nicht möglich sein, müssen Entwässerungseinrichtungen, wie Rinnen, eingeplant werden. Bei Pflasterflächen ist mit vermehrtem Spritzwasser zu rechnen. Bei anschließenden Holzbelägen ist auf das Quellen und Schwinden des Materials zu achten.

1.1.10.4 Entwässerungseinrichtungen

{Fassadenanschluss, von Entwässerungseinrichtungen}

Entwässerungseinrichtungen sollten mit einem ausreichenden Abstand von der Fassade eingebaut werden. Die Abstandsfläche sollte dabei ein Mindestgefälle von 2,5 % zur Entwässerungseinrichtung, wie einer Rinne oder Fußabstreiferrost besitzen ( Kap. 2.1.4.1).

1.1.10.5 Verringerung der Anschlusshöhe

Die Anschlusshöhe {Fassadenanschluss, Anschlusshöhe} kann verringert werden, wenn bedingt durch die örtlichen Verhältnisse zu jeder Zeit ein einwandfreier Wasserablauf im Türbereich sichergestellt ist und die Spritzwasserbelastung minimiert ist. Eine Lösung ist z. B. ein wannenförmiger Entwässerungsrost mit unmittelbarem Anschluss an die Entwässerung. Für diese Fälle soll die Anschlusshöhe jedoch mindestens 5 cm betragen (oberes Ende der Abdichtung oder von Anschlussblechen unter dem Wetterschenkel/Sockelprofil). (Flachdachrichtlinie)

1.1.10.6 Barrierefreie Zugänge, Sonderkonstruktionen

{Fassadenanschluss, Barrierefreie Zugänge}

Für barrierefreies Bauen und verschiedene andere Fassadeneinbauten, wie Lichtschächte, gelten für den Anschluss besondere Regelungen, die in den FLL-Empfehlungen nachzulesen sind. In diesen Fällen sind zusätzlich besondere Maßnahmen gegen das Eindringen von Wasser oder das Hinterlaufen der Abdichtung einzuplanen. Hierzu ist z. B. hinter den Türschwellen und Türpfosten aufzukanten oder mit Klemmprofilen wasserdicht an den Außenoberflächen anzuschließen. Die DIN 18040-1 fordert darüber hinaus, dass untere Türanschläge und –schwellen nicht zulässig sind. Sind sie technisch unabdingbar, dürfen sie nicht höher als zwei Zentimeter sein (DIN 18040-1:2010-10). Weitere zusätzliche Maßnahmen, wie ausreichend große Vordächer, Fassadenrücksprünge und/oder unmittelbar entwässernde Rinnen mit Gitterrosten, können bei Schwellen mit nur geringer oder ganz ohne Aufkantung erforderlich sein.

1.1.11 Auswahl der wichtigsten DIN Normen und Regelwerke

DIN 18318:2012-09, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecke und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassung

ZTV- Wegebau, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb von Flächen des Straßenbaus, Ausgabe 2013.

1.1.11.1 Naturstein

DIN EN 1341:2013-03, Platten aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1342:2003-03, Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1343:2013-03, Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren

1.1.11.2 Betonstein

DIN EN 1338:2003-08, Pflastersteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren.

DIN EN 1339:2003-08, Platten aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1340:2006-11, Bordsteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren

1.1.11.3 Pflasterziegel und begrünbare Flächenbefestigungen

DIN EN 1344:2013-03, Pflasterziegel – Anforderungen und Prüfverfahren.

FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen, 2008.

1.1.11.4 Wassergebundene Wegedecken

DIN EN 13285:2014-10, Ungebundene Gemische – Anforderungen

FLL-Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen, 2007.

1.1.11.5 Fassadenanschluss

DIN 18195-1:2011-12 Bauwerksabdichtungen – Teil 1: Grundsätze, Definitionen, Zuordnung und Abdichtungsarten

DIN 18195-2:2009-04 Bauwerksabdichtungen – Teil 2: Stoffe

Fachregel für Abdichtungen – Flachdachrichtlinie, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik e.V., 2008

DIN 18040-1:2010-10 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, Teil 1: Öffentliche Gebäude.

FLL-Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung der Übergangsbereiche von Freiflächen zu Gebäuden, Ausgabe 2012.

Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage, Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlage, Ausgabe 2013.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.